iTi; Emil Beck. 



Dil' Kurven lassen nun zwei Gesetzmässigkeiten erkennen: 



1. Die Abhängifjkeit des // von der Temperatur verläuft in dem 

 beobachteten Temperatur- Bereich für alle vier Metalle gleichmässig. 

 Dieses Resultat war übrigens vorauszusehen, weil die Dimensionen 

 aller Stäbe dieselben waren und bei allen das gleiche Kühlgefäss 

 benutzt wurde. 



2. Innerhalb des beobachteten Temperatur-Bereichs verläuft die 

 Grösse von // angenähert proportional dem entprechenden Wert der 

 Wärmeleitfähigkeit /.' (vergl. die Werte von /.•, S. 177). 



II. Die Messung der inneren Wärmeleitfähigkeit ^. 



(Vfi-Ki. I. s. il>(i er. uiiii VM\ tr.) 

 Es wurden wieder die stationären Temperaturen in der Mitte 

 (Querschnitt II) des Stabes und in den Querschnitten, die um je 1 cm 

 von den Enden entfernt sind (Querschnitt I und III), gemessen, während 

 die Enden und die Umgebung des Stabes auf konstanter Temperatur 

 gehalten wurden und ein Strom i den Stab durchfloss. Die zu Grunde 

 liegende Formel lautet : 



Hierin bedeutet: 



w den Widerstand des Stabes zwischen Querschnitt I und III, 



/ die halbe Distanz zwischen Querschnitt I und III, 



s„ die Differenz zwischen den Temperaturen in Querschnitt II und 



I (resp. III), 

 s„ die Temperatur in den Querschnitten I und III (die Kühlwasser- 

 Temperatur als 0° angenommen), 



Tabelle :? gibt die genauen Werte der Dimensionen der Stäbe an: 



Hierin bedeutet: 



2 /' die Gesamtlänge des Stabes in cm, 



2 / die Länge des Stabes zwischen (Querschnitt I und III in cm, 



q den Querschnitt des Stabes in cm". 



